lieber hydraulische Mörtel, 



325 



^1 



Zusammen- 

 setzung. 



Verhalten der 



Pulver zu 



Wasser. 



Verhalten 



der salpe- 

 tersauren 



Lösung zu 

 Salpeters. 



Silberoxyd. 



IV. 



Proc. 

 KO = 1,5 

 NaO =: 2,0 

 CaO = 61,8 

 Fe203 = 1,9 

 A1203 = 9,0 

 Si03 =19,5 



NaO = 2,0 

 CaO :=53,6 

 Fe203=13,9 

 A1203=12,6 

 Si03 =15,4 



erhitzt sich mit 



Wasser stark, 



unter sehr rasch. 



Erhärten, be- 

 kommt nach 24 

 Stunden Risse an 

 der Oberfläche, 



zerfällt aber 



nicht, und wird 



schliesslich eben 



so hart, als II. 



Im Uebrigen 



wie II. 



erwärmt sich 



nicht, erhärtet 

 sehr langsam und 

 schwächer, als II. 

 Das Wasser ent- 

 hält Alkalien ge- 

 löst u. überzieht 



sich ebenfalls 

 fortwährend mit 

 einer Haut von 



kohlens. Kalk 



es ent- 

 steht ein 



sehr 

 schwach. 

 Nieder- 

 schlag 



von 

 Chlor- 

 silber. 



das Ent- 

 stehen 

 eines 

 Nieder- 

 schlags 

 v. Chlor- 

 silber ist 



nicht 

 wahrzu- 

 nehmen. 



Um das Vertreten der Kieselsäure durch Thonerde 

 oder Eisenoxyd in Portland- Gern enten noch weiter fest- 

 zustellen, wurde versucht, ein unter Wasser erhärtendes 

 Product darzustellen, welches Thonerde oder Eisenoxyd 

 statt Kieselsäure enthielt. 



Eine Verbindung von 3 Aeq. Kalk auf 1 Aeq. Thon- 

 erde ist von Sefström auf gleiche Weise wie die 

 entsprechende Kieselsäureverbindung dargestellt worden. 

 Wink 1er änderte sein Verfahren dahin ab, dass ein 

 Theil des Kalks durch Kali ersetzt wurde. 



11 Aeq. Kalk^ 1 Aeq. Kali, 4 Aeq. Thonerde wurden 

 innig gemengt und in einem hessischen Tiegel fest ein- 

 gestampft 3 Stunden lang bei Weissglühhitze gebrannt. 

 Das erhaltene Product war schwach zusammengesintert; 



24* 



